По старым анализам Маканьо, приведенным у Бабо и Маха, в бу- 
тылочном стекле содержится в среднем от 10,9 до 15,7% щелочей, 
7,7 — 20,6% извести, 1,9 — 10,5% глинозема и окиси железа, 68,8 — 
75,3% кремневой кислоты. По данным С.П. Пастухова ^ в бутылоч- 
ной массе одного из наших заводов довоенного времени на ІОО частей 
суглинка приходилось 13 частей красного песка, 27 частей извести 
(56% СаО) и 20 частей глауберовой соли, причем в суглинок входили: 
8іО., — 70%, АІ^Оз — 14,5%, щелочей — 4,5%, СаО — 3%, 
РеД — 3%. 
Измепеіше цвета стекла производится добавлением различных сое- 
динений; так например окись железа вместе с перекисью марганца 
(0,7 : 1) дает желто-бурое окрашивание (темно оливковое) и т. д. 
Испытание буты- 
лок на щелочность 
обыкновенно произ- 
водится кипячением 
в них (па песочной 
бане) 0,5% водного 
раствора винной ки- 
слоты в течение 1 — 
2 часов. После этого 
жидкость не должна 
давать помутнения. 
Для этой же цели 
может быть применен 
слабый раствор сер- 
ной кислоты (0,25%). 
Прометан да ртом 
ВСНХ СССР устано- 
влены следующие тех- 
нические условия, ко- 
торым должны удо- 
влетворять винные ^ 
Рве. 182. Форма II размеры стандартизованных 
ОуТЫЛКИ. бутылок II РСФСР. 
1) Бутылки должны 
быть равноплечны, одинаковой высоты н диаметра для каждой формы. Отсту- 
пления в размерах допускаются в обе стороны д.ля высоты бутылок в 2 мм, 
Для внутреннего диаметра горла и ширины венчика п 1 мм. 
2) Ёмкость шіішых бутылок должна быть такой, чтобы по наливе в псе 
Соответствующего но объему количества жидкости, уровень ее был на середине 
горла. 
3) Нуты.чо'іноѳ стекло по своему химическому составу должно противо- 
стоять действию спиртовокнелых жидкостей при обычной температуре хране- 
ния вина и не оказывать никакого влияния па качество этих жидкостей. 
4) Цвет бутылочного стекла должен быть полубелыИ, темпозелеішй илп 
оранжевый. 
5) Стекло должно быть прозрачным, без камней, крупных свилей, крупных 
пу’зырей и пены, равномерно распределено по поверхности бутылки кроме дна 
и горлышка, где допускается равномерное утолщение стенок. 
6) Бутылки должны быть закалены настолько хорошо, чтобы резкие пере- 
мены температуры в пределах от О до 70° и наложение смолки на венчик бутылки, 
не вызывали трещин и боя. 
^ С. П. Пастухов. Стеклоделие. 1898 г. 
877 
